Ueber das Alumosilikat K 2 AI 2 Si0 6 . 
329 
färbung des Waschwassers , d. h. bis zur Beseitigung vom un- 
zersetzten Chromat , dann brachte ich das Unlösliche auf ein 
Papiertilter und trocknete es an der Luft bei gewöhnlicher 
Temperatur. Den getrockneten Niederschlag trieb ich durch ein 
Sieb von 0,15 mm Maschenweite. Das gröbere warf ich fort, 
das feinere schlämmte ich in einem Trichter des NöBL’sclien 
Apparats. Dadurch erhielt ich von jedem Versuch gegen 1 g 
Pulver , das bloß aus den Kriställchen von K 2 Al 2 Si 0 6 und von 
Cr 2 0 3 bestand. Ich suchte das K 2 Al 2 Si0 6 mit Methylenjodid 
oder Bromoform zu reinigen , aber umsonst ; die Kriställchen von 
K 2 Al 2 Si 0 6 sind mit sehr feinen Kriställchen von Cr 2 0 3 in ver- 
schiedenem Maße verwachsen und durchwachsen. Bei der all- 
mählichen Verdünnung der schweren Flüssigkeit erhielt ich sehr 
kleine Fraktionen , die immer schwächer grün gefärbt waren , ich 
konnte aber keine vollständig frei von Chromoxyd erhalten. 
Fig. 1. 
Diese Pulver enthalten 78,45 °/o bis 78,13 °/o K 2 Al 2 Si0 6 
und 21,55 °/o bis 21,87 °/o Cr 2 0 3 . 
Das Alumosilikat bildet schöne farblose und durchsichtige 
reguläre Oktaeder (Fig. 1), gegen 0,12 mm in der Richtung der 
vierzähligen Achsen messend. Unter dem Mikroskop machen sie den 
Eindruck eines durchaus frischen , unzersetzten Körpers ohne 
Trübungen und Abrundungen. Diese Oktaeder sind in Canada- 
balsam sehr schwer sichtbar, gut sichtbar sind sie dagegen im 
Wasser, Glyzerin oder Amylalkohol. Optisch sind sie vollständig 
isotrop. Sie bilden spinellartige Zwillinge, aber recht selten. Die 
Individuen sind meistenteils zu Aggregaten vereinigt, viel seltener 
kommen einzelne freie Individuen vor. Hin und wieder finden 
sich vollständig einschlußfreie Kristalle, größtenteils sind sie voll 
Inklusionen von rhomboedrischen Blättchen von Cr 2 0 3 oder äußer- 
lich damit verwachsen. Die Kristalle K 2 Al 2 SiO c zersetzen sich 
